l45o ACADÉMIE DES SCIENCES. 



CHIMIE GÉNÉRALE. — Sur la fusihUitc des mélanges de sulfure d'anlimoinc 

 et de sulfure d'argent. Note de M. H. Pêlabox, présentée par M. Henri 

 Moissan. 



« Lorsque, à du sulfure d'antimoine, on ajoute des quantités régulière- 

 ment croissantes de sulfure d'argent, on observe que le point de solidifi- 

 cation du mélange homogène obtenu varie irrégulièrement avec la propor- 

 tion du dernier corps. Ce sont ces variations que je me suis proposé 

 d'étudier. 



» Les deux corps sont fondus dans un tube de verre que l'on peut 

 chaulTer, puis laisser refroidir aussi lentement qu'on le veut; une pince 

 thermo-électrique convenablement isolée et protégée par des tubes de 

 verre plonge dans la masse liquide que l'on rend parfaitement homogène 

 par agitation; celte pince est reliée à un galvanomètre à microscojie de 

 M. Carpentier. 



» Il est très facile dans ces conditions d'étudier le refroidissement du 

 mélange des sulfures et de tracer, dans chaque cas, une courbe qui donne 

 la température en fonction du temps. Chaque courbe présente en général 

 deux paliers, celui qui correspond à la température la plus élevée donne 

 le point de solidification commençante, l'autre le point de solidification finis- 

 sante. Pour les températures comprises entre ces deux limites, le corps est 

 un mélange plus ou moins pâteux de liquide et de solide. Quelquefois l'un 

 des deux paliers est ])eu sensible; pour le déceler on note, comme l'a 

 indiqué M. H. Gautier ('), les déplacements du réticule au moyen d'un 

 compteur à secondes et l'on cherche sur le Tableau que l'on dresse, quelle 

 est la division du micromètre qui correspond au plus grand intervalle de 

 temps. C'est la température de solidification commençante qui doit être 

 considérée comme le point de fusion ou de solidification du mélange. La 

 courbe que l'on peut construire en portant en abscisse le rapport R, 

 exprimé en centièmes de la masse de sulfure d'argent à la masse totale du 

 mélange, en ordonnée la température de solidification correspondante, est 

 la courbe defusihditè du mélange. 



» Dans l'exemple que nous avons étudié, la courbe de fusibilité comprend six por- 

 tions de droites, dont deux sont réunies par un petit arc de courbe. 



(') 11. Gautiek, BuUelin de la Société d'encouragement, 5"= série, t. 1, p. lay"'. 



